( 536 ) 

 lames de caoutchouc ayant de a à 4 ou 5 millimètres d'épaisseur, immergées 

 pendant une, deux ou trois heures dans le soufre liquéfié à la température 

 de iij à I20 degrés (i), ont augmenté de poids dans le rapport de loo à 

 iioou ii5 par la pénétration du soufre dans les pores de la substance 

 organique, qui, de jaune orangée translucide, devint opaque et d'un blanc 

 grisâtre (a). 



» Ces divers phénomènes de cipillarité dans la matière organique poreuse 

 ne sauraient être confondus avec les effets de la pénétration des liquides 

 doués d'une action dissolvante, tels que le sulfure de carbone, l'éther, la 

 benzine et divers carbures d'hydrogène, qui, dissolvant en partie et gon- 

 flant la substance organique, font disparaître ses pores et accroissent sa 

 transparence. 



» La réaction du sulfure de carbone sur le caoutchouc bien vulcanisé 

 produit des phénomènes spéciaux : elle augmente de 27 fois environ le 

 vohime de ce produit, tout en dissolvant tout ce qui peut s'y trouver de 

 soufre non combiné, plus des traces de matière organique, et détermine 

 locciusion momentanée des pores. Ceux-ci s'ou^;;"ent de nouveau lorsque 

 le sulfure, en se volatilisant, ramène le caoutchouc vulcanisé à peu près 

 dans son état primitif. 



» J'ai en outre constaté expérimentalement que l'eau, en ouvrant les 

 pores du caoutchouc, peut le traverser à mesure qu'elle s'évapore à la sur- 

 face opposée, en contact avec l'air libre ; que l'effet produit est bien moin- 

 dre si l'on emploie^ le caoutchouc vulcanisé, dont les pores sont rétrécis par 

 la combinaison du soufre, ce qui s'accorde avec les observations précitées 

 sous le microscope. Sous la même pression, le caoutchouc en lames aussi 

 minces n'a pas laissé passer l'air atmosphérique. 



» \oici les conditions dans lesquelles ces expériences ont eu heu : 



« Des ballons ayant i à 2 millimètres d'épaisseur, remplis d'eau sous une 

 » pression qui en doublait le diamètre, et à la température de + 16 degrés, 

 » perdirent en vingt-quatre heures, par une transpiration continue et 

 » par mètre carré de surface, savoir : le caoutchouc non vulcanisé (en 

 » feuilles sciées), a3 grammes, et le caoutchouc vulcanisé seulement 



( 1 ) Cf n'est qu'à la lenipcraturc de i3i°,5 à i32 degrés ou au-dessus (]ue la réaction rhi- 

 niique du soufre s'exerce sur le caoutchouc et produit la vulcniiisation. 



(?) La dissémination de la substance minérale dans les pores se déduit encore de ce fait, 

 qu'après la vulcanisation la portion du soufre non combiné, solidifié dans la niasse, est peu 

 à peu expulsée parlicllenicnt en une sorte de poussière, par la pression qu'exerce l'élasticité 

 du caoutchouc et par les frottements. 



